MEMOIRES. 07 



oxyde de cuivre (mélaconite) comme cela se voit dans 

 la nature. Un autre fait à l'appui de cette manière 

 de voir, est l'absence d'oxyde d'étain. En effet, la cu- 

 prite, provenant d'une solution exempte d'oxyde d'étain, 

 ne saurait en contenir, et l'absence de cet oxyde dans la 

 malachite cristalline est une conséquence de l'origine de 

 celle-ci (1). La constance de ce fait, remarqué aussi par 

 M. Reuss, m'a été démontrée par de nombreux essais. 

 La plus grande quantité d'oxyde d'étain trouvée par moi 

 ressortait en taches blanchâtres sur une hache qui, for- 

 tement attaquée, offrait un dépôt abondant de cuprite. 



J'ai examiné plusieurs objets antiques du Musée des 

 armures, ils m'ont presque partout montré la cuprite 

 au-dessous de la malachite terreuse. Par contre, la mala- 

 chite en nodules critallins manquait. M. Renard, pour- 

 tant, en a vu, m'a-t-il dit, au Musée de Kensington 

 sur les bronzes rapportés de l'ancienne Troie, par le 

 docteur Schliemann. 



Comme les objets sont, le plus souvent, enfouis dans 

 le sol, c'est surtout le carbonate terreux qui se forme; 

 il englobe les corps étrangers avoisinants, et constitue 

 avec eux une masse à l'aspect terne et inégal. Le séjour 

 du métal dans l'eau courante rend impossible la forma- 

 tion de solutions cuivriques et, par conséquent, de la 

 cuprite ; le métal s'y recouvre d'une couche de carbo- 



(1) M. Daubréc a remarqué un fait analogue sur les objets recueillis à 

 Bourbonne-les-Bains. Des médailles étaient recouvertes d'une couche 

 blanchâtre, terreuse, consistant en oxyde d'étain faiblement coloré en 

 vert par des traces de sels cuivreux. « 11 s'est donc produit dans ces 

 pièces un véritable départ en raison de la différence des affinités chi- 

 miques des métaux qui les composaient. Le cuivre est entré dans les 

 combinaisons sulfurées tandis que l'étain s'y est refusé et a passé à l'élat 

 d'oxyde (Géoloyie expérimentale, 1, p. 83, 1879). 



